l662 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



69,4 pour 100 d'étain, après 6 minutes 69, 5, après 9 minutes 65,5, après 

 12 minutes G2,3. 



» d. 3is de cuivre et 47*"' d'étain ont été chauffés dans un petit four avec 

 un courant de 5oo*"'"' sous 110''°'". Après une ébuUilion de 3 minutes, un 

 échantillon de 16^ renfermait 60,1 pour 100 d'étain; après 6 minutes un 

 échantillon de 20^ en renfermait 59,7 et après 9 minutes un échantillon 

 de 9S en renfermait 60,4 pour 100. 



» Nous étions donc arrivés, dans cette expérience, à un mélange d'étain 

 et de cuivre qui, chauffé plus ou moins longtemps, distillait dans la même 

 proportion. 



» e'. 60S de cuivre et 4o^ d'étain ont été chauffés dans un creuset 

 échancré à couvercle, avec un courant de 4oo''"p sous 70™"'. 



» é-. 20S de cuivre et 40^ d'étain ont été chauffés dans les mêmes con- 

 ditions. 



Pendant 4- o distillation 2 résidu 92 renfermant 79,9 pour 100 Sn 



» 7.3o » 5 » 82 » 78,2 » 



» 6.3o » 3 )i 62,5 » 77)7 " 



« 4-3o » 5i ,5 » 76)3 » 



» é\ 3o8 de cuivre et 70^ d'étain ©nt été chaufFés dans les mêmes con- 

 ditions, et après 3 minutes d'ébullilion le résidu de 65^ ne renfermait plus 

 que 65,3 d'étain pour 100. 



» 5" Étain et plomb. — a'. So^^ d'étain et So^ de plomb ont été chauffés 

 dans un creuset avec un courant de 400°"'' sous iio™'". Après 2 minutes 

 un échantillon de 8^ ne renfermait plus que 4.8 pour 100 de plomb. Et, 

 après 5 minutes, un échantillon de 20^ n'en contenait plus que i,5. 



» a^ 55s d'étain et 5^ de plomb, chauffés dans les mêmes conditions, 

 ne renfermaient plus après i minute que 5,8 de plomb pour 100 et après 

 5 minutes que 0,28. 



